146 1789* ^P^^' of™' 
7. A) I lod fin pulveriferad Brunften 
fiogs i en glas-retort, jåmte 6 lod ren faltfyra, 
(6 lod faltfyra, hvars fpecifica tyngd var 1,175, 
renades genom fällning med tungjord uplöfl: i 
faltfyra) och lemnades at ftå i medel-varme, til 
des all Brunften, utom et Ijusgratt fandlikc 
pulver, var uplöft, och hölls dårpä i digeftions* 
värme til des uplöfningen i det nårmalie var 
färglös. Denna uplofning filades iirån det olo- 
fta, fom vidare utlakades med vatten. Det 
olofta pulfret vägde efter torkning C5I814 lod. 
B) Til den klara uplöfningen dryptes litet 
utfpädd Vitriol-fyra, fom åiladkom en hvitFåll- 
ning af Tungfpats -pulver. Då ingen fällning 
genom Vitriol-fyra vidare upkom, utfpäddes 
uplöfningen med vatten, och f^aldes genom 
nltrering ifrån Tungfpaten, fom efter utlak* 
ning och torkning vägde 0,052 lod. 
C) Därefter flögs til uplöfningen litet i 
fonder af Vegetabilifkt Alkali, hvaraf et ym- 
nigt hvitt nederflag upkom, fom åter med f rä- 
fning uplöiles, til des den öfverflödiga fyran 
var mättad. Dä mera Alkali tilflogs , upkom 
ingen fräfning, men et hvitt nederflag fälldes, 
fom ej vidare uplölles. Sedan Alkali ej åflad- 
kom vidare fällning, hölls blandningen någon 
tid uti flark digeltions - värme, lemnades at 
klarna, och fldldes därpä det klara genom fil- 
trum ifrån nederflaget. Detta utlakades med 
vatten, torkades i medel-varme och vägde dår- 
pä 1,24 lod. 
D) Til detta nederflag dryptes fmåningom 
en utfpiidd Vitriol-fyra (beltående af en del con- 
centrerad fyra och 3 deUr vatten) fom föror- 
fakade 
